8 DÉFINITION ET DÉTERMINATION DE LA DURETÉ 
Tableau des duretés normales [2] des métaux et des principaux alliages. 
Pointe en acier trempé jaune-paille, d’un angle de 30°, terminée, au commence- 
ment des expériences, par une tête arrondie ou segment sphérique de 0.52 mill. 
de diamètre et de 0.28 mill. de flèche”. 
z : TEMPÉRA- |VALEURSDE P.| VALEURS DE (). 
METAUX. TURE. En grammes, | En grammes. 
a ——— 
DURETÉS. 
MÉTAUX. 
Fer doux recuit .... 20° | 4,198 03,123 
Platine (pur) 229,8 3,838 48,545 
Palladium (pur) 220 2,613 32,964 
Cuivre laminé et poli . .. 24° 2,568 32,392 
Zinc fondu 29° 2,138 26,923 
Argent (pur) 22° 1,668 19,945 
Nickel ordinaire 220,6 1,511 18,928 
Or (pur) 290,5 1,464 18,350 
Aluminium (pur) 220,6 1,378 17,257 
Bismuth (fondu et poli) . . 19,6 600 1,361 
Cadmium (fondu et poli). . 199,5 593 6,163 
220 3173 4,475 
22° 263 3,075 
ALLIAGES. 
Métal des cloches . . . .. 20,4 5,138 72,100 
Bronze ordinaire 20°,4 4,188 60,628 
Bronze d'aluminium à 10°, 20°,8 3,638 46,001 
Bronze d'aluminium à 5 ‘, 20°,9 2,888 36,462 
Laiton fondu 20°,4 3,197 40,392 
Laiton laminé 20°,4 2,738 34,554 
Alliage d'imprimerie. . . . 20°,3 623 7,654 
Poterie d’étain 20°,3 513 7,018 
Alliage des théières an- 
glaises 24° 573 7,018 
Soudure des plombiers . . 20°,4 473 5,696 
Alliage de Darcet . . . .. 20°,4 313 4,475 
Monnaie de billon française, 
1861? 159,2 9,438 68,894 
Cuivre laminé et poli . .. 159,2 3,938 
où 
Do 
© > 19 9 O1 Qt O1 On C0 
CO de > CO CO 1 CO = CO 
ot 
1. Ces nombres ont été obtenus avec une machine à diviser de Perreaux. 
2. Lorsque cette expérience a élé faite, la pointe d'acier avait été émoussée par son usage sur de la fonte 
trempée, on a dù chercher à nouveau les valeurs de P et de Q pour le cuivre, et c’est en divisant la valeur 
de Q relative à la monnaie de billon, par celle obtenue en dernier lieu pour le cuivre, qu'on a trouvé le 
nombre 1.385. 
